246 



3Imeralogie. 



mum 106° 25|-', im Minimum 106° 21', im Mittel aus 24 Messungen 1060 23', 

 woraus sich das Axenverliältniss berechnet : a : c = 1 : 0,8297. 



2. In der zweiten Mittheilung werden besonders Zwillinge und Viel- 

 linge und mechanische Zwillingsbildung und Flächenbildung behandelt. 

 Zwillingsbildungen wurden an Natronsalpeter nach vier Gesetzen beobachtet, 

 nämlich Zwillinge nach ~iE(01T2), OR(OOOl), — 2E (0221) und nach 

 E(lOTl); dieselben Zwillingsbildungen sind auch am Kalkspath gefunden 

 worden und die erstere ist für Natronsalpeter schon lange bekannt, jedoch 

 wurden keinmal nach — |R eingelagerte Zwillingslamellen beobachtet. 



Die Zwillinge nach — sind Berührungszwillinge und dis Zwillings- 

 verwachsung findet sich meist an einzelnen aus Krystallgruppen hervor- 

 ragenden Kry stallen. Die Zwillinge nach OR sind Penetrationszwillinge. 

 Die Zwillinge nach — 2R bilden sich aus kochsalzhaltigen Lösungen und 

 sind sehr ungleichmässig ausgebildete Penetrationszwillinge. Bei mehr- 

 facher Zwillingsbildung erfolgt die Verwachsung sowohl nach derselben 

 wie nach verschiedenen Flächen von — 2R. Zwillinge nach R wurden an 

 Krystallgruppen beobachtet ; eine der Gruppen bestand aus vier Individuen, 

 von denen je zwei nach einer Fläche von — 2R und diese beiden Paare 

 unter sich nach R verwachsen waren. 



Auf mechanischem Wege lassen sich bei Natronsalpeter dieselben 

 mannigfachen Zwillingsbildungen erzeugen wie bei Kalkspath, und als 

 Structurflächen sind namentlich zu bezeichnen: — |R, OR und ooP2. 



3. In der letzten Mittheilung werden zuerst Nachträge zu den früheren 

 Beobachtungen gebracht, besonders über den Einfluss von Lösungsgenossen 

 auf die Beschaffenheit der Krystalle. Die Form wird u. A. von Ammonium- 

 nitrat beeinflusst, in der Weise, dass Krystalle von Natronsalpeter, die 

 sich aus einer an Ammoniumnitrat sehr reichen Lösung ausscheiden, eine 

 stark entwickelte Basis haben , die den aus reiner Lösung sich ausschei- 

 denden Krystallen fehlt. Besonders günstige Erfolge w'urden durch den 

 Zusatz von anderen Salzen weiter nicht erzielt. 



Krystalle, an denen die Flächen OR oder ooP2 erzeugt waren und 

 die dann wieder in ihre Lösung gebracht wurden, verloren beim Weiter- 

 wachsen sehr bald diese Flächen, indem sich rasch zahlreiche kleine Fort- 

 wachsungen bildeten, die nur von Rhomboederflächen begrenzt waren. Die 

 Zwillinge nach — |^R, die durch Schnitt erhalten sind, wachsen leicht weiter. 



Mit dem Hinweis auf die Schwierigkeiten, mit denen die Züchtung 

 von grossen und klaren Krystallen von Natronsalpeter verbunden ist, 

 werden diese Mittheilungen beschlossen. Es ist zu wünschen, dass die im 

 Grossen fortzusetzenden Versuche endlich zu einem günstigeren Resultat 

 führen und in dem Natronsalpeter ein Ersatz für Doppelspath geschaffen 

 werde. Dass dies möglich ist, beweisen aus Fabriken stammende Krystalle. 

 aus denen der Verf. klare Spaltungsstücke herausspalten konnte, an denen 

 die laugen Kanten 2—3 cm und die kurzen Kanten bis 1 cm gross waren, 



R. Brauns. 



